Newsgroup: it.hobby.modellismo
Titolo: NACA motore in vetroresina - 2a puntata

Ciao a tutti, in particolare a chi mi ha già aiutato nel post
precedente.
Bene, dopo aver fatto tesoro dei consigli ricevuti ieri sera ho
realizzato il pezzo in vetroresina. Vorrei discutere le impressioni
avute durante la lavorazione per vedere se di migliorare le volte
successive.
Allora ho fatto il modello in polistirolo con qualche difficoltà dato
che non l'avevo mai fatto prima :
1) Ho disegnato su autocad le viste laterali, superiore, inferiore,
frontale e posteriori del pezzo. Ho fatto delle sagome in compensato
sottile 0.8 ed ho tagliato su un parallelepipedo di polistirolo le
faccie a coppie tramite filo a caldo. Successivamente ho smussato gli
angoli e carteggiato. Ho stuccato il pezzo e carteggiato.
2) Ho fatto circa 100 grammi di resina SAB con catalizzatore a 120
minuti
3) Ho usato un tessuto da 25 gr/mq. Dell'intero foglio da 1m x 1m ne
ho usato circa il 40%. Ho tagliato il tessuto in strisce larghe circa
5-8 cm.
4) Ho infilzato il pezzo sulla base su un supporto girevole in modo da
poterlo lavorare senza toccarlo.
5) Ho usato guanti di lattice, mascherina da chirurgo, compertura del
piano di giornali e pinze lunghe da medicazione per maneggiare le
striscie.
6) Ho spalmato tutta la superficie del pezzo con resina ed ho iniziato
a mettere le strisce dalla base verso il muso longitudinalmente. Dopo
aver collocato ciascuna striscia utilzzando il pennello mettevo altra
resina picchiettando e facendo ben aderire la resina al supporto.
 
(NOTA 1) Ho potuto verificare che quando la striscia è ben imbevuta di
resina diviene pressochè invisibile e questo rende difficile sapere
dove si è già messo i pezzi precedenti. Come fate voi ??
7) Successivamente ho messo le striscie trasversalmente ripetendo il
procedimento numerose volte fino a consumare tutte le striscie
preparate in
precedenza. 
(NOTA 2) Ho verificato che mettendo i teli incrociati, quando si
spalma la resina sulla striscia superiore facendola aderire talvolta
si sposta leggermente quella inferiore creando delle piccole grinze
che sono difficili da eliminare in quanto la fibra si sfilaccia più ci
si passa sopra con il pennello imbevuto. Ho cercato di eliminarle il
più possibile, confido di livellare il tutto con successiva
carteggiatura. (speriamo)
8) Tutto il procedimento precedente è durato circa 120 minuti. Ho
lasciato tutto li sul tavolo tutta la notte e questa mattina il pezzo
era solido benchè ancora leggermente appiccicoso.
9) Quanto devo aspettare prima di poterlo lavorare ?
10) Che solvente utilizzo per rimuovere il polistirolo ?
11) il bordo alla base del pezzo sembra un'insieme di stalagtiti per
la resina che è colata mentre si rapprendeva, Ovviamente lo devo
tagliare con il dremel.
C'è qualche cosa che devo sapere prima di farlo ?
12) Lo devo carteggiare prima di stuccarlo, oppure stucco prima e poi
carteggio ?
13) Potrei dare il gelcoat dopo che il pezzo è asciutto ?
Bene, grazie per l'aiuto.... a pezzo finito pubblico la foto !!
Ciao, a presto.
:-) Fabio.

 :-) Fabio.
Complimenti per il lavorone, ti auguro un'ottima riuscita del pezzo!
Ciao!
R.

 13) Potrei dare il gelcoat dopo che il pezzo è asciutto ?
Sicuramente, ma il gelcoat, in particolare quello epossidico è tremendamente
duro da cartare.


Ciao
ho visto che già ti hanno risposto abondantemente :-) però magari ti dico
una cosa:
per ottenere delle superfici già belle lisce alla prima botta io uso mettere
del normalissimo domopak sulle creazioni in fibra e resina, il domopak non
s'incolla con l'epoxy ed una volta che la resina ha tirato lo togli via in
un attimo...
e anche comodo perche riesci a spandere la colla senza che ti porti vi la
vetroresiana col pennello e poi così riesci a togliere la colla in eccesso
facendola colare via da una parte.....
prova non si sa mai.......
ciao :-)